jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
couche elle a mis vingt-neuf jours. Les conséquences de cette expérience sont donc 1°. Que la peinture gardée cinquante-neuf jours est plus siccative qu'au moment de sa préparation; 2°. Que, malgré cela, les deux couches de peinture ont agi comme siccatif sur la troisième couche de cette même peinture, puisque celle-ci a séché en sept jours au lieu de vingt-neuf. Les résultats précédents offrant la preuve de l'influence des corps que l'on peint sur la durée de la dessiccation de la peinture et des huiles qu'on applique à leur surface, je me suis livré aux expériences comparatives que je vais rapporter sur les corps suivants le cuivre, le laiton, le zinc, le fer, le plomb, la porcelaine vernissée, la porcelaine non vernissée, le verre, le plâtre, le sapin du Nord et le peuplier. Les résultats de ces expériences sont exposés dans le troisième tableau, à la fin du Mémoire. A. MÉTAUX. 1. Les résultats les plus remarquables observés sur les métaux soumis à l'expérience sont sans doute ceux que le plomb a présentés, non-seulement avec l'huile de lin pure, TABLEAU (page 230). MÉTAL 850, on donné sur SUR PORCELAINE VERNISSÉE. PORCELAINE NON VERNISSÉE. VERRE. PLÂTRE. SAPIN DU NORD. PEUPLIER. on donné sur Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Le 2. Fraîche. Embuée. Fraîche. Embuée. Fraîche. Embuée. Fraîche. Embuée. Le 3. Fraîche. Sèche. Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Sèche. Com. à prendre. Le 4. Fraîche. Com. à prendre. Sèche. 2° couche Sèche. 2° couche Sèche. 2° couche Presque sèche. Sèche. 2° couche Sèche. 2° couche Le 5. Prise. Sèche. 3° couche Com. à prendre. Sèche. 3° couche Fraîche. Com. à prendre. Sèche. 3° couche Fraîche. Sèche. 3° couche Le 6. Sèche. 1° couche Com. à prendre. Presque sèche. Com. à prendre. Sèche. 2° couche Sèche. 2° couche Le 7. Fraîche. 2° Sèche. à Sèche. Presqu'sèche. Sèche. Le 8. Fraîche. Sèche. 3° couche sèche. Sèche. Le
donné sur Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Le 2. Fraîche. Embuée. Fraîche. Embuée. Fraîche. Embuée. Fraîche. Embuée. Le 3. Fraîche. Sèche. Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Sèche. Com. à prendre. Le 4. Fraîche. Com. à prendre. Sèche. 2° couche Sèche. 2° couche Sèche. 2° couche Presque sèche. Sèche. 2° couche Sèche. 2° couche Le 5. Prise. Sèche. 3° couche Com. à prendre. Sèche. 3° couche Fraîche. Com. à prendre. Sèche. 3° couche Fraîche. Sèche. 3° couche Le 6. Sèche. 1° couche Com. à prendre. Presque sèche. Com. à prendre. Sèche. 2° couche Sèche. 2° couche Le 7. Fraîche. 2° Sèche. à Sèche. Presqu'sèche. Sèche. Le 8. Fraîche. Sèche. 3° couche sèche. Sèche. Le 9. Fraîche. Sèche. 3° couche Presque sèche. Sèche. Le 10. Fraîche. Sèche. 3° couche Presque sèche. Sèche. Le 11. Fraîche. Sèche. 3° couche Presque sèche. Sèche. Le 12. Fraîche. Sèche. 3° couche Presque sèche. Sèche. Les résultats précédents offrant la preuve de l'influence des corps que l'on peint sur la durée de la dessiccation de la peinture et des huiles qu'on applique à leur surface, je me suis livré aux expériences comparatives que je vais rapporter sur les corps suivants le cuivre, le laiton, le zinc, le fer, le plomb, la porcelaine vernissée, la porcelaine non vernissée, le verre, le plâtre, le sapin du Nord et le peuplier. Les résultats de ces expériences sont exposés dans le troisième tableau, à la fin du Mémoire. Fraîche. Secouer. Secouer. Emboute. Corn. a prendre Secouer. Emboute. Secouer. Secouer. a sec. Presque sec. Fraîche. Parait sec Fraîche. Emboute. Secouer. Fraîche. Emboute. Le m. Presque sec. Presque sec. Presque prise. Presque sec. Fraîche. Presque sec. Secouer. Presque sec. Presque sec. Presque sec. Presque sec. Plus avancée Presque sec. Secouer. Presque sec. Presque sec. Emboute. Presque sec. Plus avallée 2° couche. Que sur les 2 couches. Le 1. Presque sec. Secouer. Presque sec. Com. à prendre
durée de la dessiccation de la peinture et des huiles qu'on applique à leur surface, je me suis livré aux expériences comparatives que je vais rapporter sur les corps suivants le cuivre, le laiton, le zinc, le fer, le plomb, la porcelaine vernissée, la porcelaine non vernissée, le verre, le plâtre, le sapin du Nord et le peuplier. Les résultats de ces expériences sont exposés dans le troisième tableau, à la fin du Mémoire. Fraîche. Secouer. Secouer. Emboute. Corn. a prendre Secouer. Emboute. Secouer. Secouer. a sec. Presque sec. Fraîche. Parait sec Fraîche. Emboute. Secouer. Fraîche. Emboute. Le m. Presque sec. Presque sec. Presque prise. Presque sec. Fraîche. Presque sec. Secouer. Presque sec. Presque sec. Presque sec. Presque sec. Plus avancée Presque sec. Secouer. Presque sec. Presque sec. Emboute. Presque sec. Plus avallée 2° couche. Que sur les 2 couches. Le 1. Presque sec. Secouer. Presque sec. Com. à prendre Secouer. Fraîche. Secouer. Secouer Fraîche. Le 2. Presque sec. Presque sec. Presque sec. Fraîche. en retenant Sèche. Com. à prendre Sèche. Sèche. Fraîche. Secouer. Sèche. Emboute. Sèche. Le 3. Secouer. Secouer. Sèche. Secouer. Secouer. Emboute. Le 16. Corn. à prendre: Sèche à la surface, Emboute grasse au fond. Le 22. 2° couche grasse Le 3. 2° couche sèche à la surface. Le 25. Fraiche. 3 couche, 1 Emboute. Parfaitement sèche. 2° couche sèche. Mémoires de l'Académie des Sciences et de l'Bellemont (juillet 1856), pages S.}. Mais encore avec l'huile de lin et la céruse, et avec l'huile de linette blanche de zinc. Ainsi, l'huile pure a séché sur le plomb avec une extrême rapidité, employée en première couche. L'huile de lin mêlée à la céruse a séché plus lentement que l'huile pure, tandis que sur les autres corps la dessiccation du mélange a été égale ou plus rapide que celle de l'huile pure. Le mélange d'huile de lin et de blanc de zinc sur le plomb sèche plus vite que le mélange d'huile de lin et de céruse, tandis que sur les autres corps les dessiccations suivent l'ordre inverse. La preuve que la surface du plomb agit, c'est la lenteur
2° couche grasse Le 3. 2° couche sèche à la surface. Le 25. Fraiche. 3 couche, 1 Emboute. Parfaitement sèche. 2° couche sèche. Mémoires de l'Académie des Sciences et de l'Bellemont (juillet 1856), pages S.}. Mais encore avec l'huile de lin et la céruse, et avec l'huile de linette blanche de zinc. Ainsi, l'huile pure a séché sur le plomb avec une extrême rapidité, employée en première couche. L'huile de lin mêlée à la céruse a séché plus lentement que l'huile pure, tandis que sur les autres corps la dessiccation du mélange a été égale ou plus rapide que celle de l'huile pure. Le mélange d'huile de lin et de blanc de zinc sur le plomb sèche plus vite que le mélange d'huile de lin et de céruse, tandis que sur les autres corps les dessiccations suivent l'ordre inverse. La preuve que la surface du plomb agit, c'est la lenteur avec laquelle se fait la dessiccation de l'huile de lin pure appliquée en deuxième et en troisième couche sur le même métal. Enfin, les expériences suivantes démontrent que la surface du plomb décapé agit plus fortement que la surface du plomb ternie par son exposition à l'air. Le 10 mai à 8 h. du matin.. 2° couche. Sèche, mais plus d'amer que sur le plomb décapé. 2° couche. Le 11 mai à 8 h. du matin.. Fraiche. Le 12 mai à 8 h. Commence à prendre. Commence à prendre, moins avancée que sur le plomb décapé. Le 13 mai à 8h. Presque sèche. Le 14 mai à 8h. Sèche. 3° couche. Sèche. Le 15 mai à 8 h. du matin.. Fraiche. 1°. Il n'a donc fallu que dix heures pour que la première couche d'huile sur plomb décapé séchât, et il en a fallu davantage sur le plomb terne. 2°. En second lieu, une fois le plomb couvert d'une première couche, l'influence du métal décapé sur la dessiccation de la deuxième, et même de la troisième, est à peine sensible. Dans le deuxième Mémoire je reviendrai sur le fait remarquable de la présence du plomb ou de son oxyde dans
à 8 h. du matin.. 2° couche. Sèche, mais plus d'amer que sur le plomb décapé. 2° couche. Le 11 mai à 8 h. du matin.. Fraiche. Le 12 mai à 8 h. Commence à prendre. Commence à prendre, moins avancée que sur le plomb décapé. Le 13 mai à 8h. Presque sèche. Le 14 mai à 8h. Sèche. 3° couche. Sèche. Le 15 mai à 8 h. du matin.. Fraiche. 1°. Il n'a donc fallu que dix heures pour que la première couche d'huile sur plomb décapé séchât, et il en a fallu davantage sur le plomb terne. 2°. En second lieu, une fois le plomb couvert d'une première couche, l'influence du métal décapé sur la dessiccation de la deuxième, et même de la troisième, est à peine sensible. Dans le deuxième Mémoire je reviendrai sur le fait remarquable de la présence du plomb ou de son oxyde dans l'huile de lin qui a séché sur ce métal. En deuxième couche. Sur le cuivre. L'huile a séché plus rapidement que l'huile et la céruse, et même que l'huile et le blanc de zinc. Sur le laiton et le zinc. L'huile a séché aussi vite que l'huile et la céruse, mais plus rapidement que l'huile et le blanc de zinc. Mais sur le laiton la dessiccation est plus rapide que sur le zinc. Sur le fer. Mêmes résultats que sur le zinc, mais l'huile et le blanc de zinc sèchent plus vite que le zinc. Ce dernier résultat est analogue à celui qu'on observe avec le plomb; l'huile et la céruse sèchent plus lentement sur ce métal que ne le fait l'huile et le blanc de zinc. En troisième couche. Sur le cuivre, laiton, L'huile et la céruse sèchent plus vite que l'huile mêlée au blanc de zinc. Sur la porcelaine, le laiton, et l'huile avec la céruse un peu plus vite que l'huile. Sur le plâtre, tout est égal entre l'huile et le blanc de zinc. En quatrième couche. L'huile avec la céruse sèche plus vite que l'huile seule. Sur la porcelaine, le laiton, et le blanc de zinc,
mais plus rapidement que l'huile et le blanc de zinc. Mais sur le laiton la dessiccation est plus rapide que sur le zinc. Sur le fer. Mêmes résultats que sur le zinc, mais l'huile et le blanc de zinc sèchent plus vite que le zinc. Ce dernier résultat est analogue à celui qu'on observe avec le plomb; l'huile et la céruse sèchent plus lentement sur ce métal que ne le fait l'huile et le blanc de zinc. En troisième couche. Sur le cuivre, laiton, L'huile et la céruse sèchent plus vite que l'huile mêlée au blanc de zinc. Sur la porcelaine, le laiton, et l'huile avec la céruse un peu plus vite que l'huile. Sur le plâtre, tout est égal entre l'huile et le blanc de zinc. En quatrième couche. L'huile avec la céruse sèche plus vite que l'huile seule. Sur la porcelaine, le laiton, et le blanc de zinc, comme cela arrive pour les métals. Verre, plâtre. L'huile blanche de zinc. En cinquième couche. L'huile pure a séché bien plus lentement que sur le sammet du Nord, L'huile avec céruse et même que l'huile avec peuplier, le blanc de zinc. Sur le sapin du Nord et blanc de zinc plus vite que sur le peuplier. Les expériences du tableau suivant confirment celles que je viens d'exposer. Le 10 mai 1850, à 10 heures du matin, PORCELAINE PORCELAINE VERRE PLATRE a donné sur VERMOUTH NON VERNISSEÉ. Le 12 mai, à 2 h. 30: Sèche, 2e couche. Sèche, 2e couche Sèche, 3e couche Sèche, 2e couche. Le 13 mai, à 10 h. 30: Fraîche. Fraîche. Fraîche. Fraîche. Le 14 mai, à 10 h. 30: Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Le 15 mai, à 10 h. 30: Sèche. 3e couche Sèche. 3e couche Sèche. 3e couche. Le 16 mai, à 10 h. 30: Fraîche. Fraîche. Le 17 mai, à 10 h. 30: Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Le 18 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 10 mai 1850, à 10 heures du matin, SAPIN DU NORD PEUPLIER PEUPLIER CHÊNE. Le 11 mai, à 10 h.
plus vite que sur le peuplier. Les expériences du tableau suivant confirment celles que je viens d'exposer. Le 10 mai 1850, à 10 heures du matin, PORCELAINE PORCELAINE VERRE PLATRE a donné sur VERMOUTH NON VERNISSEÉ. Le 12 mai, à 2 h. 30: Sèche, 2e couche. Sèche, 2e couche Sèche, 3e couche Sèche, 2e couche. Le 13 mai, à 10 h. 30: Fraîche. Fraîche. Fraîche. Fraîche. Le 14 mai, à 10 h. 30: Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Le 15 mai, à 10 h. 30: Sèche. 3e couche Sèche. 3e couche Sèche. 3e couche. Le 16 mai, à 10 h. 30: Fraîche. Fraîche. Le 17 mai, à 10 h. 30: Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Le 18 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 10 mai 1850, à 10 heures du matin, SAPIN DU NORD PEUPLIER PEUPLIER CHÊNE. Le 11 mai, à 10 h. 30: Fraîche. Le 12 mai, à 10 h. 30: Fraîche. Fraîche. Fraîche. Fraîche. Le 13 mai, à 10 h. 30: Fraîche. Fraîche. Fraîche. Fraîche. Le 14 mai, à 10 h. 30: Fraîche. Fraîche. Fraîche. Le 15 mai, à 10 h. 30: Sèche, 2e couche Sèche. Sèche, 2e couche Sèche. Sèche, 2e couche. Le 16 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Sèche. sapin nouveau. Le 17 mai, à 10 h. 30: Commencement. Commencement. Commencement. Le 18 mai, à 10 h. 30: Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Le 19 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 20 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 21 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 22 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 23 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 24 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 25 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 26 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 27 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 28 mai, à 10 h. 30: Commencement. Commencement. Conséquemment le vernis se gercerait par la dessiccation, à la manière de la
2e couche. Le 16 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Sèche. sapin nouveau. Le 17 mai, à 10 h. 30: Commencement. Commencement. Commencement. Le 18 mai, à 10 h. 30: Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Le 19 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 20 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 21 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 22 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 23 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 24 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 25 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 26 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 27 mai, à 10 h. 30: Sèche. Sèche. Sèche. Le 28 mai, à 10 h. 30: Commencement. Commencement. Conséquemment le vernis se gercerait par la dessiccation, à la manière de la vase d'un fossé mis à sec, que la peinture ne se gercerait pas, parce qu'elle resterait invariablement axée où elle est tandis que si elle avait reçu le vernis avant que sa partie intérieure eût été plus complètement solide, sa couche superficielle étant solide et superposée à un corps mou, participerait au mouvement de retrait du vernis, faute d'être fixée à un corps solide. D'après cela, il est aisé de concevoir qu'en mettant beaucoup d'essence dans la peinture qu'on voudra vernir, celle-ci se chauferait plus vite, et que dès lors on sera moins exposé à voir cette peinture se gercer par l'effet du retrait du vernis. Outre les effets précédents, l'essence n'a-t-elle pas encore l'influence d'une matière siccative dans la peinture où on la fait entrer? C'est ce que je vais examiner. Les expériences du tableau suivant comprennent six numéros, tant huiles que peintures au blanc de zinc. Le n° 1 est de l'huile manganésée, telle que M. Leclaire la prépare pour son siccatif. Le n° 2 est la même huile avec le blanc de zinc. Le n° 5 est un mélange d'huile de lin pure et d'huile manganésée. Le n° 4 est le même mélange avec le blanc de
participerait au mouvement de retrait du vernis, faute d'être fixée à un corps solide. D'après cela, il est aisé de concevoir qu'en mettant beaucoup d'essence dans la peinture qu'on voudra vernir, celle-ci se chauferait plus vite, et que dès lors on sera moins exposé à voir cette peinture se gercer par l'effet du retrait du vernis. Outre les effets précédents, l'essence n'a-t-elle pas encore l'influence d'une matière siccative dans la peinture où on la fait entrer? C'est ce que je vais examiner. Les expériences du tableau suivant comprennent six numéros, tant huiles que peintures au blanc de zinc. Le n° 1 est de l'huile manganésée, telle que M. Leclaire la prépare pour son siccatif. Le n° 2 est la même huile avec le blanc de zinc. Le n° 5 est un mélange d'huile de lin pure et d'huile manganésée. Le n° 4 est le même mélange avec le blanc de zinc. Le n° 6 est l'huile de lin pure mélangée à son volume d'essence et à un peu d'huile manganésée. Le n° 7 est le même mélange avec le blanc de zinc. Le 1er avril 1850, on a donné sur une des couleurs de cuivre, un mélange de lin pur avec de l'essence et de l'huile manganésée. On a donné aussi sur une autre couche de cuivre, un mélange de lin avec le blanc de zinc. On a remarqué que la première couche a pris du cuivre plus tôt que la seconde, mais qu'elle n'a pas été aussi sèche. Le 8 avril, on a repassé la surface avec du lin pur, de l'essence et de l'huile manganésée, et le 10, on a couvert cette dernière couche d'une couche de lin pur et de blanc de zinc. On a constaté que cette dernière couche a pris du cuivre plus tôt que les précédentes, et elle était sèche en 18 jours, alors que les autres n'étaient que presque sèches. Toutes les huiles ont été mélangées le même jour, mais le blanc de zinc n'était incorporé qu'au moment même où l'on couchait le mélange. Sachant que les huiles abandonnées à elles-mêmes se modifient,
avec de l'essence et de l'huile manganésée. On a donné aussi sur une autre couche de cuivre, un mélange de lin avec le blanc de zinc. On a remarqué que la première couche a pris du cuivre plus tôt que la seconde, mais qu'elle n'a pas été aussi sèche. Le 8 avril, on a repassé la surface avec du lin pur, de l'essence et de l'huile manganésée, et le 10, on a couvert cette dernière couche d'une couche de lin pur et de blanc de zinc. On a constaté que cette dernière couche a pris du cuivre plus tôt que les précédentes, et elle était sèche en 18 jours, alors que les autres n'étaient que presque sèches. Toutes les huiles ont été mélangées le même jour, mais le blanc de zinc n'était incorporé qu'au moment même où l'on couchait le mélange. Sachant que les huiles abandonnées à elles-mêmes se modifient, j'ai voulu apprécier cette influence sur les dessiccations des deuxièmes et troisièmes couches, en ayant égard à l'influence que celles-ci peuvent recevoir de la peinture qu'elles recouvrent. C'est pour satisfaire à l'examen de ces influences que l'on a donné, en même temps que les deux couches d'huile n° 3, une première couche avec cette même huile n° 3, et en même temps que la troisième couche avec l'huile n° 3, une première couche, et qu'on a répété ces expériences avec l'huile n° 5. Le blanc de zinc est siccatif relativement à l'huile manganésée, puisque La couche a séché en 18 jours. La deuxième couche a pris du cuivre en 33 jours. La troisième couche a pris du cuivre en 55 jours. Le blanc de zinc est siccatif relativement à l'huile de lin pure mélangée d'huile manganésée, puisque La première couche a séché en 35 jours. La deuxième couche a pris du cuivre en 53 jours. La troisième couche a pris du cuivre en 73 jours. Le blanc de zinc est siccatif relativement à l'huile de lin pure mélangée d'huile manganésée et d'essence, puisque La première couche a pris du cuivre en 36 jours. La deuxième couche a pris du cuivre
première couche avec cette même huile n° 3, et en même temps que la troisième couche avec l'huile n° 3, une première couche, et qu'on a répété ces expériences avec l'huile n° 5. Le blanc de zinc est siccatif relativement à l'huile manganésée, puisque La couche a séché en 18 jours. La deuxième couche a pris du cuivre en 33 jours. La troisième couche a pris du cuivre en 55 jours. Le blanc de zinc est siccatif relativement à l'huile de lin pure mélangée d'huile manganésée, puisque La première couche a séché en 35 jours. La deuxième couche a pris du cuivre en 53 jours. La troisième couche a pris du cuivre en 73 jours. Le blanc de zinc est siccatif relativement à l'huile de lin pure mélangée d'huile manganésée et d'essence, puisque La première couche a pris du cuivre en 36 jours. La deuxième couche a pris du cuivre en 55 jours. La troisième couche a pris du cuivre en 79 jours. Dans les proportions employées n° 3 et 4, n° 5 et 6, l'essence n'a pas, à proprement parler, une influence de siccatif bien sensible; cependant il faut remarquer que la proportion du siccatif huile manganésée est bien plus forte dans les mélanges n° 3 et 4 que dans les n° 5 et 6, où se trouve l'essence. L'huile de lin pure mélangée d'huile manganésée a séché plus vite en deuxième couche qu'en première (dans le rapport de 3 à 3), par la double raison que le temps ou l'air a agi, et que la première couche a servi de siccatif à la seconde. En effet, le n° 3, âgé de trente-sept jours, a mis sept jours à sécher en première couche, au lieu de trois jours qu'il a mis à sécher en seconde couche. Résultats analogues pour le n° 5. Je vais examiner l'influence de l'essence sur la dessiccation de l'huile de lin pure et de l'huile de lin pure mêlée avec le blanc de zinc. L'huile de lin. Essence de térébenthine. Le 8 avril 1850, on mit, au dessus du verre. Première couche. Huile de lin.
plus forte dans les mélanges n° 3 et 4 que dans les n° 5 et 6, où se trouve l'essence. L'huile de lin pure mélangée d'huile manganésée a séché plus vite en deuxième couche qu'en première (dans le rapport de 3 à 3), par la double raison que le temps ou l'air a agi, et que la première couche a servi de siccatif à la seconde. En effet, le n° 3, âgé de trente-sept jours, a mis sept jours à sécher en première couche, au lieu de trois jours qu'il a mis à sécher en seconde couche. Résultats analogues pour le n° 5. Je vais examiner l'influence de l'essence sur la dessiccation de l'huile de lin pure et de l'huile de lin pure mêlée avec le blanc de zinc. L'huile de lin. Essence de térébenthine. Le 8 avril 1850, on mit, au dessus du verre. Première couche. Huile de lin. Essence de térébenthine a séché. Léger résidu. Le 9 avril, résidu évolué, légère couleur. Le 10 avril, résidu évolué, léger résidu. Le 11, résidu évolué, pris par parcelles. Le 12, commencé à sécher. Sèche par places. Le 13, presque sèche. Sèche. Le 14, sèche. Le 15, sèche. Le 16, commençant à prendre. Le 17, presque prise. Le 18, continue. Le 19, continue. Le 20, continue. Le 21, sèche par places. Le 22, continue. Le 23, continue. Le 24, commence à prendre. Le 25, presque sèche. Le 26, sèche. Le 27, sèche. Le 28, sèche. Le 29, sèche. Le 30, sèche. Le 1er mai, sèche par parties. Le 2, sèche. J'ai voulu savoir si, en étendant de l'huile de lin pure sur le verre où restait le résidu de l'essence de térébenthine évoluée, l'huile de lin se séchera plus vite que l'huile étendue sur du verre exempt de résidu. Cette expérience n'a pas donné de différence appréciable entre les deux huiles de lin. N°S. 36. 37. Le 8 avril 1850, on mit, au dessus du verre. Sur bois de chêne. Peinture identique. Peinture identique Poids. Poids. Poids. Poids. Première couche. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Blanc de